7S") Caoutchouc en Wet au Pertja. 



het melksap, dat bij 26 het S.G. 0.966 had. In den Oostmoesson, 

 toen de bladeren afvielen, steeg het caoutchoucgehalte zelfs tot 6o°/q. 



Bij geregeld getapte boomen is het gehalte aan rubber echter 

 geringer. 



Dr. Gorter vond voor latex van 35-jarige boomen uit den 

 cultuurtuin te Buitenzorg de volgende uitkomsten per Liter latex: 



Caoutchouc .... 370 Gr. 



Asch 5.3 „ 



Eiwit 3.4 „ 



Quebrachiet . . . . 14.5 „ 



Suiker 2.5 ., 



Onbekende org. stof . 3.4 „ 



Het gehalte aan stikstofverbindingen is eveneens afwisselend en 

 neemt, evenals het caoutchoucgehalte, bij opvolgende aftappingen af. 

 Zoo vond Dr. Tromp de Haas bij eenzelfden boom in de latex bij vijf 

 achtereenvolgende aftappingen 0.364, 0.369, 0.341, 0.278, 0.273 % 

 sti stof. 



Dr. de Jong toonde in het melksap de aanwezigheid van quebrachiet 

 (methylaether van 1-inosiet) aan. Ook sporen acetaldehyde en blauwzuur 

 komen er in voor. 



Het harsofehalte van Hevea-caoutchouc vertoont slechts geringe 

 schommelingen, dat van het eiwit schijnt in het product van jonge 

 boomen iets hooger te zijn dan in dat van oude. 



Daar echter, althans bij de van gecultiveerde boomen door het 

 coaguleeren met azijnzuur gewonnen caoutchouc, slechts een deel van 

 de stikstofverbindingen uit het melksap in de caoutchouc overgaat, 

 moet men bij het trekken van conclusies ter dege rekening houden met 

 het hierboven omtrent het stikstofgehalte van het melksap opgemerkte. 



Voor het harsgehalte van Para-rubber vonden Terrv, Webkr en 

 Henrtques resp. 1.2; 1.3; 1.3%. 



Spence geeft op voor: 



Vocht. 



Para hard cure 14.3 



Ceylon Para 0.53 



ÜEEI. III 50 



